49 — 



les diagrammes 1, fig". 4 et 5 ; le premier indique les valeurs vraies 

 du coefficient thermo-élastique à 20°, le second la marche du mo- 

 dule, pour un même alliage, dans un large intervalle de température. 

 L'intime parenté de ces diagrammes avec ceux de la dila- 

 tation est immédiatement évidente; si, en effet, au lieu de représenter 

 les modules, ils figuraient les quantités inverses proportionnelles aux 

 déformations élastiques, les deux premiers seraient amenés à une 

 coïncidence très approchée par une simple translation en hauteur ; 

 et cette remarque établit, à n'en pas douter, la communauté d'ori- 

 gine des deux anomalies. 



Fig. 5. 

 Valeur du module d'élasticité dans uu même acier au nickel 

 en fonction de la température (Courbes 1 et 2: comme ci-dessus). 



Nous avons maintenant tout ce qu'il faut poiu' comprendre 

 les progrès que les singularités des aciers au nickel ont permis 

 d'apporter aux diverses formes de la compensation. 



Le pendule. 

 Le rapprochement de quelques nombres nous suggérera immé- 

 diatement la construction d'un pendule compensé, d'extrême simpli- 

 cité. La dilatabilité relative du mercure dans le verre est cà celle 

 de l'acier dans un rapport du même ordre que la dilatabilité du 

 bronze à celle de l'invar. Remplaçons donc la tige d'acier du pen- 

 dule par une tige d'invar, nous aurons la possibilité d'établir la 

 compensation simplement par une lentille de bronze. Ou, si on la 

 trouve trop coûteuse, on la fera en fonte, et, l'ayant suffisamment 

 entaillée, on insérera, entre elle et l'écrou de support, un tube de 



